Dissoziation der Silikatschmelzen. 
1293 
zr,o 
900° 1000" 1100" l'lOO J300 
Fig. 11. Orthoklasglas. 
Orthoklasglas bei niederen Temperaturen. 
Zeit 
Temperatur 
Widerstand 
Anmerkung 
11h _m 
50° 
490000 
100 
323000 
11 30 
150 
194080 
Ziemlich deutliches Tonmini- 
11 40 
200 
171800 
mum. 
11 42 
320 
90000 
380 
27030 
11 45 
440 
10202 
480 
3698 
12 — 
510 
2239 
550 
1198 
12 — 
600 
697-7 
650 
398-5 
12 5 
700 
260 
Demnach zeigt das Orthoklasglas bei 700° einen Wider- 
stand, wie er bei Pulver bei 1 170° ungefähr eintritt. 
